## PROSES PEMUTIHAN ZEOLIT SEBAGAI BAHAN PENGISI KERTAS
Mukharomah Nur Aini * dan Lies Indriati *Staf Peneliti Balai Besar Pulp dan Kertas

## BLEACHING PROCESS OF ZEOLITE AS PAPER FILLER

## ABSTRACT
Utilization  of  zeolite  as  paper  filler  has  not  been  developed  in  Indonesia,  although  zeolite characteristic  is  similar  to  characteristic  of  kaolin,  one  of  the  commercial  paper  fillers.  Generally natural  zeolite  contain  high  impurities;  i.e.  Fe 2 O 3 that  causes  the  brightness  too  low  to  meet  the requirement of paper filler. To be used as paper filler, natural zeolite requires processing to improve its brightness through bleaching process.
The experiment of zeolite bleaching with sodium dithionite and EDTA as bleaching agent has been done. Sodium dithionite reduced Fe 2 O 3 to FeO that more soluble in water. Amount of FeO and Fe 2 O 3 dissolved  in  water  enlarged  by  anion  EDTA  that  complex  ion  Fe 2+ and  ion  Fe 3+ .  At  this experiment,  sodium  dithionite  of  3%  and  EDTA  of  1%  was  added  into  zeolite  suspension  of  25  %. Bleaching  was  done  during  1  hour.  This  research  studied  influence  of  operation  variable;  i.e. temperature and pH to increasing of zeolite brightness.
The  result  showed  that  the  bleaching  of  zeolite  with  sodium dithionite  and  EDTA  increased zeolite brightness up to 9,25 %. Optimum condition of the bleaching was at pH of 2 and temperature of 70  C.
Keywords : zeolite, filler, brightness, sodium dithionite, EDTA.

## INTISARI
Penggunaan  zeolit  sebagai  bahan  pengisi  kertas  belum  banyak  dikembangkan  di  Indonesia, padahal zeolit memiliki karakteristik mirip dengan kaolin yang merupakan salah satu bahan pengisi kertas  komersial.  Pada  umumnya  zeolit  alam  mengandung    zat  pengotor  cukup  tinggi  diantaranya Fe 2 O 3 sehingga derajat putihnya rendah     dan belum  memenuhi persyaratan bahan pengisi kertas. Agar  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pengisi  kertas,  zeolit  alam  perlu  diolah  untuk  ditingkatkan derajat putihnya dengan proses pemutihan.
Penelitian pemutihan zeolit menggunakan bahan pemutih natrium ditionat dan EDTA telah dilakukan.    Pada  proses  pemutihan  zeolit,    natrium  ditionat  digunakan  untuk  mereduksi  Fe 2 O 3 menjadi  FeO  yang  lebih  mudah  larut  dalam  air.  Jumlah  FeO  dan  Fe 2 O 3 yang  terlarut  dalam  air diperbesar  oleh  anion  EDTA  yang  mengikat  ion  Fe 2+ dan  ion  Fe 3+ yang  terlarut  dalam  air.    Pada penelitian  ini,  natrium  ditionat  3%  dan  EDTA  1%  ditambahkan  ke  dalam  suspensi  zeolit  dengan konsentrasi 25  %.   Reaksi pemutihan dilakukan selama 1  jam.  Penelitian  ini  mempelajari pengaruh variabel operasi yaitu pH dan temperatur terhadap kenaikan derajat putih zeolit.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemutihan zeolit dengan natrium ditionat dan EDTA mampu meningkatkan derajat putih zeolit sebesar 9,25 %. Kondisi optimum proses pemutihan terjadi pada pH 2 dan suhu 70  C.
Kata kunci : zeolit, bahan pengisi kertas, derajat putih, natrium ditionat, EDTA

## PENDAHULUAN
Zeolit  merupakan  suatu  jenis  mineral yang  memiliki  sifat  mirip  kaolin  yang merupakan  salah  satu  bahan  pengisi  kertas komersial, namun pemanfaatannya dalam industri  kertas  di  Indonesia  masih  belum dikembangkan.      Upaya  ke  arah  tersebut  telah mulai  dirintis  dengan  dilakukannya  penelitian pendahuluan penggunaan zeolit alam lokal yang berasal  dari  Bayah.  Pada  percobaan  tersebut digunakan  zeolit  berbentuk  serbuk  yang  dibuat dengan  cara  penggerusan  pada  kondisi  kering kemudian  dilakukan  pengayakan  menggunakan saringan  dengan  ukuran  mesh  tertentu.  Hasil analisis  sifat  kimia  dan  fisik  zeolit  yang digunakan  pada  penelitian  yang  dilakukan dibandingkan  dengan  kaolin  komersial  dapat dilihat pada Tabel  1 dan 2.
Tabel 1. Komposisi kimia zeolit vs kaolin
Komponen ( % ) Zeolit Kaolin - SiO 2
- Al 2 O 3 - Fe 2 O 3 - TiO 2
- CaO - MgO
- K 2 O - Na 2 O - Loss on Ignition  ( LOI ) 72,60 11,50 1,27 0,22 1,95 0,86 2,29 0,45 8,63 46,50 38,20 0,51 0,11 0,04 0,09 1,05 0,10 13,30

## Tabel 2. Sifat fisik zeolit vs kaolin
Parameter Zeolit Kaolin - Kadar air, % - pH
- Daya kikis, mg
- Densitas, g/ml
- Derajat putih, %
- Residu 325 mesh, %
- Distribusi ukuran
partkel < 10  m < 5  m < 2  m 3,33-5,00 6,31-7,23 17,9-287,8 2,03-2,04 62,82-66,26 0,4-5,9 39-78 24-55 12-45 - 5 45 2,7 >81 - 94 75 48
Dari  hasil  analisis  kimia  terlihat  bahwa zeolit memiliki
kandungan pengotor, diantaranya  Fe 2 O 3 yang  cukup  tinggi,  sehingga menyebabkan  rendahnya  derajat  putih  zeolit. Kandungan  silika  zeolit  yang  dianalisa  juga terlalu tinggi  sehingga  menyebabkan  daya kikis yang  tinggi  pula  terhadap  wire,  sedangkan distribusi  ukuran  partikel  masih  belum  optimal.
Untuk  dapat  digunakan  secara  optimal  sebagai bahan  pengisi  kertas,  zeolit  alam  masih  harus diolah terlebih dahulu (Indriati, 2005).
Pada  penelitian  ini  dilakukan  percobaan untuk  meningkatkan  salah  satu  karakteristik zeolit, yaitu derajat putihnya. Pada penelitian ini dipelajari pengaruh pH dan temperatur terhadap derajat putih zeolit pada proses pemutihan zeolit dengan natrium ditionat dan EDTA.

## TINJAUAN PUSTAKA
Zeolit  merupakan  mineral  yang  terdiri dari  kristal  alumino  silikat  terhidrasi  yang mengandung  kation  alkali  atau  alkali  tanah dalam  kerangka  tiga  dimensi.  Ion  ion  logam tersebut  dapat  diganti  oleh  kation  kation  lain tanpa  merusak  struktur  zeolit  dan  dapat menyerap  air  secara reversible .  Zeolit  biasanya ditulis  dengan  rumus  kimia  oksida    atau berdasarkan  satuan  sel  kristal  M 2/n O  Al 2 O 3 a SiO 2 b H 2 O dimana, M adalah  logam alkali dan alkali  tanah  n  adalah  valensi  logam  alkali  dan alkali  tanah,  a  dan  b  adalah  jumlah  molekul silikat  dan  air  ( Munson,  1974).  Zeolit mempunyai  karakteristik  mirip  dengan  kaolin maka  proses  pemutihan  kaolin  dapat  pula diterapkan pada zeolit.
Percobaan    pemutihan  kaolin  dengan natrium ditionat dan EDTA berjalan efektif pada kisaran  pH    1  –  2  dan  kisaran  pH  5  -  8 (Sumaryono,  1974).  Nilai  derajat  putih  zeolit turun pada pH 8,5 sampai pH 14 (Sumaryono, 1975) .
Proses   pemutihan kaolin dengan natrium ditionat  dan  EDTA  yang  dilakukan  pada  pH  2 dan suhu 70  C dapat meningkatkan derajat putih kaolin  dari  75  %  menjadi  85  %  (Nugroho, 2000).
Pada  dasarnya  proses  pemutihan  zeolit adalah  proses  untuk  memisahkan    Fe 2 O 3 dan FeO  dari  zeolit.  Pemisahan  Fe 2 O 3 dan  FeO dilakukan  dengan  melarutkannya  dalam  air. Reaksi  pelarutan  Fe 2 O 3 dan  FeO  dalam  air adalah sebagai berikut (Underwood, 1990) :
Fe 2 O 3 + H 2 O  Fe (OH) 3 FeO + H 2 O  Fe (OH) 2 Fe(OH) 3  Fe 3+ +3 OH ¯
Ksp Fe(OH) 3 = 4.10 -38
Fe(OH) 2  Fe 2+ +2 OH ¯
Ksp Fe(OH) 2 = 8.10 -16
Catatan  : Ksp adalah  hasil  kali  kelarutan
Dari  reaksi  di  atas  terlihat  bahwa  hasil kali  kelarutan  Fe 2 O 3 dalam  air  sangat  kecil sehingga  perlu  ditambahkan  natrium  ditionat untuk  mereduksi  Fe 2 O 3 menjadi  FeO  yang mempunyai kelarutan lebih besar. Reaksi  antara natrium    ditionat  dan  Fe 2 O 3 adalah  sebagai berikut  ( Kirk Othmer, 1992 ) :
Na 2 S 2 O 4 +  Fe 2 O 3 +  H 2 O  FeO  +  Na 2 SO 3 + H 2 SO 3 + H 2 O
Selain  natrium  ditionat, chelating  agent EDTA ditambahkan  untuk  mengkomplekskan  ion  Fe 3+
dan  Fe 2+ dimana  kompleks  ini  larut  dalam  air. Reaksi    pengikatan  ion  Fe 3+ dan    Fe 2+ oleh EDTA adalah sebagai berikut :
Y 4- + Fe 3+  Fe Y ¯ Kabs Y -Fe 3- =10 25.1
Y 4- + Fe 2+  FeY 2¯ Kabs Y -Fe 2- =10 14..33

## Catatan:  Y adalah anion EDTA Kabs adalah tetapan absolut
Dengan  terikatnya  ion  besi  oleh  EDTA  maka kesetimbangan  reaksi  pelarutan  Fe 2 O 3 dan  FeO dalam air akan bergeser ke kanan.
Proses pemutihan dipengaruhi oleh kelarutan  Fe 2 O 3 dalam  air,  efektifitas  zat pereduksi    natrium  ditionat,  dan    reaksi pengkompleksan  dengan  EDTA.  Besarnya kelarutan besi oksida dalam air dipengaruhi oleh pH dan temperatur. Kelarutan besi oksida makin besar  apabila  nilai  pH  makin  kecil  dan  suhu makin tinggi  (Vogel, 1990).
Natrium ditionat merupakan zat pereduksi yang  sangat  kuat.  Pada  pH  rendah  natrium ditionat  dapat  mengalami  penguraian  oleh  ion H + menurut reaksi :
2S 2 O 4 2- + H +  3 SO 2 + S + H 2 O
Apabila natrium ditionat padat dipanaskan,  maka  terjadi  reaksi  eksoterm dengan melepaskan belerang dioksida pada suhu sekitar  190  ºC.  Reaksi  yang  terjadi  adalah sebagai berikut :
Na 2 S 2 O 4  Na 2 SO 3 + Na 2 S 2 O 3 + SO 2
Residu telah kehilangan daya mereduksinya  kemudian  menjadi  indigo  dan larutan  biru  metilana  karena  telah  merupakan suatu campuran dari natrium sulfite dan natrium tiosulfat.  Larutan  ditionat  dalam  air  juga  tidak
stabil  pada  pH  rendah  dan  suhu  tinggi  karena akan terdekomposisi menurut reaksi :
2S 2 O 4 2- + H 2 O  HSO 3 - dan S 2 O 3 2- .
Reaksi  pengkompleksan  besi  dengan EDTA  dipengaruhi  oleh  tetapan  kestabilan  Fe- EDTA.  Makin  besar  tetapan  kestabilan  Fe- EDTA    maka  makin  banyak  ion  Fe 3+ dan  Fe 2+ yang  terkomplekskan.  Tetapan  kestabilan  Fe- EDTA  semakin  kecil  dengan        naiknya  pH (Underwood, 1990).

## BAHAN DAN METODA

## BAHAN
Bahan yang dipergunakan dalam penelitian  ini  adalah  zeolit  alam  yang  berasal dari Sukabumi, dengan bentuk serbuk berukuran 200 mesh. Bahan kimia yang digunakan  adalah natrium  silikat  sebagai  dispersan,  natrium ditionat  sebagai  zat  pereduksi, chelating  agent EDTA , NaOH dan H 2 SO 4 .

## METODA

## Analisa bahan baku
Analisa  kimia zeolit  bahan  baku  meliputi analisa  kadar  SiO 2 dan  Al 2 O 3 yang  merupakan komponen terbesar zeolit, dan kadar Fe 2 O 3 yang merupakan zat pengotor.
Pengujian  sifat  fisik  zeolit  meliputi derajat  putih,  kadar  air,    residu  325  mesh  dan distribusi ukuran partikel

## Proses Pemutihan Zeolit
Zeolit  dilarutkan  dalam  aquades  sampai terbentuk  suspensi  dengan  konsentrasi  25  % padatan. Ke  dalam larutan  ditambahkan pendispersi natrim silikat sebanyak 0,25 % berat zeolit.  Kemudian  larutan  diaduk  selama  30 menit  pada  suhu  kamar  agar  zeolit  terdispersi dengan  baik,    kemudian  atur  pH    dengan menambah  NaOH  1  N  dan/atau  H 2 SO 4 1N. Setelah  itu    suhu  larutan  diatur  dengan pemanasan  dalam water  bath .  Setelah  pH  dan suhu  yang  diinginkan  tercapai  natrium  ditionat sebanyak  3%  dan  EDTA  1%  berat  zeolit  awal ditambahkan ke dalam larutan kemudian larutan diaduk  selama  1  jam  dengan  menjaga  suhu operasi.  Setelah  reaksi  pemutihan  selesai, padatan  zeolit  dipisahkan  dari  larutan  dengan alat sentrifuse, kemudian dicuci dengan aquades
lalu  dioven  pada  suhu  105  ºC  sampai  beratnya konstan.
Percobaan  pemutihan  zeolit  dilakukan pada variasi pH 1, 2, 4, 6, 8 dengan variasi suhu kamar, 50 ºC, 70 ºC dan 80ºC.

## Analisa hasil
Analisa  zeolit  hasil  pemutihan  meliputi analisa  derajat  putih,    kadar  air,  kandungan Fe 2 O 3 dan kandungan SiO 2 .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik zeolit
Karakteristik  zeolit  sebelum  mengalami proses pemutihan dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.
Tabel 3. Sifat fisika zeolit Parameter Nilai Derajat putih 64,1 % Kadar air 4,21 % Residu 325 mesh, % 6,6 % Distribusi ukuran partikel < 10  m < 5  m < 2  m 51,2 % 33,8 % 8,4 %
Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa derajat putih zeolit cukup rendah. Selain itu sisa  di atas ayakan  325 mesh  masih  terlalu  tinggi dibandingkan  syarat  mutu  menurut  SNI  15- 0929-1989  (Kaolin  sebagai  Bahan  Pengisi Kertas)  yaitu  0,5  %.    Sedangkan  distribusi ukuran  partikelnya  masih  belum  optimal sehingga apabila zeolit ini dipakai sebagai bahan pengisi  kertas,  akan  menyebabkan  sifat  optik kertas  kurang  bagus  karena  penghamburan cahaya kurang.
Tabel 4. Komposisi kimia zeolit
Senyawa Kadar, % SiO 2 71,99 Al 2 O 3 7,71
Fe 2 O 3 0.29
Dari  Tabel  4  terlihat  kandungan  SiO 2 dalam  zeolit  terlalu  tinggi  sehingga  dapat menyebabkan  daya  kikis  yang  tinggi  terhadap wire  pada  mesin  kertas.  Adanya  zat  pengotor yaitu  Fe 2 O 3 dalam  zeolit menyebabkan  derajat putih zeolit rendah. Untuk meningkatkan derajat
putih zeolit, kandungan Fe 2 O 3 dalam zeolit harus diturunkan.

## Pengaruh pH
Nilai    derajat  putih  zeolit  hasil  percobaan dapat dilihat pada Gambar 1.
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 0 2 4 6 8 10 pH Der a jat p u tih z eo lit , % Suhu kamar Suhu 50 C Suhu 70 C Suhu 80 C
Gambar 1. Nilai derajat putih zeolit pada variasi suhu dan pH
Pada pH 1 reaksi pemutihan tidak berjalan dengan  baik,  sehingga  Fe 2 O 3 yang  dapat dipisahkan  sangat  sedikit.  Hal  ini  terlihat  dari nilai  derajat  putih  yang  hanya  naik  sedikit  dari nilai  derajat  putih  bahan  baku  zeolit.  Pada  pH yang sangat rendah  Na 2 S 2 O 4 terurai oleh ion H + menjadi  SO 2 ,  S dan  H 2 O sehingga jumlah ion ditionat  untuk  mereduksi  Fe 2 O 3 menjadi  FeO sangat berkurang. Pada pH tersebut kemampuan EDTA  untuk  mengikat  ion  besi  juga  sangat rendah.  Faktor  yang  dominan  pada  proses pemutihan  pada  pH  ini  adalah  reaksi  pelarutan Fe 2 O 3 dalam air pada suasana asam.
Derajat  putih  mengalami  kenaikan  yang cukup  signifikan  pada  kenaikan pH  1  ke  pH  2. Pada  pH  2  kelarutan  Fe 2 O 3 dalam  air  cukup besar.  Selain  itu  pada  pH  2,  Na 2 S 2 O 4 masih cukup  stabil  dan  hanya  sedikit  mengalami peruraian  oleh  ion  H + .  Ion    ditionat  akan mereduksi Fe 2 O 3 menjadi FeO yang mempunyai kelarutan  dalam  air lebih tinggi  sehingga  Fe 2 O 3 yang  dipisahkan  semakin  banyak.    Dengan adanya  EDTA  akan  terjadi  pengikatan  ion  besi yang  terlarut  sehingga  reaksi  pelarutan  Fe 2 O 3 dan  FeO  akan  bergeser  ke  kanan  dan  makin banyak  oksida  besi  yang  dapat  dipisahkan. Walaupun  kemampuan  EDTA  untuk  mengikat ion  besi  pada  pH  tersebut  tidak  cukup  tinggi karena  nilai tetapan kestabilan  Fe-EDTA  masih agak  rendah,  tetapi  pada  pH  yang  rendah kelarutan Fe 2 O 3 dan FeO dalam air sangat tinggi sehingga Fe 2 O 3 dan FeO yang terlarut dalam air cukup tinggi.
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 62 64 66 68 70 72 74 Derajat putih zeolit, % Ka ndun gan Fe 2 O 3 , %
Pada  pH  2  ke  pH  4  nilai  derajat  putih menjadi  turun.  Hal ini karena kelarutan  Fe 2 O 3 dalam air semakin turun. Sedangkan
kemampuan  EDTA  untuk  mengikat  ion  besi belum mampu mengimbangi turunnya kelarutan Fe 2 O 3 dalam air kerena naiknya pH. Pada  pH  4  ke  pH  6  nilai  derajat  putih kembali  naik  karena  ion  ditionat  yang terdekomposisi  semakin  berkurang  sehingga jumlah  Fe 2 O 3 yang  tereduksi  menjadi  FeO semakin  banyak.  Jumlah Fe 2 O 3 dan FeO  yang terlarut akan diperbesar dengan pengikatan ion besi oleh EDTA sehingga keseimbangan reaksi pelarutan  besi  oksida akan  bergeser  ke kanan. Walaupun kelarutan  Fe 2 O 3 dan  FeO  dalam  air semakin  berkurang,  tetapi  kemampuan  EDTA dalam  mengikat  ion  besi  naik dengan  naiknya pH.
Pada  pH  dari  6  ke  8  nilai  derajat  putih kembali  turun.  Hal  ini  karena  kemampuan Na 2 S 2 O 4 dalam  mereduksi  tidak  mengalami kenaikan  yang  cukup  berarti  sedangkan kelarutan  besi  oksida  menurun.  Walaupun kemampuan  EDTA  untuk  mengkomplekskan ion  logam  meningkat  tetapi  tidak  dapat mengimbangi penurunan kelarutan besi oksida. Pada  temperatur  kamar  nilai  derajat  putih zeolit  masih  naik  sedikit.  Hal  ini  disebabkan Na 2 S 2 O 4 tidak terurai pada suhu kamar dan pH mendekati netral.

## Pengaruh suhu
Kenaikan  suhu  proses  pemutihan  akan meningkatkan  nilai  derajat  putih  karena kelarutan  besi  oksida  dalam  air  makin meningkat.  Pengaruh  suhu  terhadap  derajat putih  mempunyai  kecenderungan  makin  besar pada pH makin rendah, karena pada pH makin rendah  kelarutan  besi  oksida  dalam  air  makin besar.  Pengecualian  terjadi  pada  pH  1  dari kenaikan  suhu  70  ºC    sampai  80  ºC  derajat putih turun sedikit karena pada pH rendah dan suhu  tinggi  ion  ditionat  dalam  air  tidak  stabil dan terurai menjadi  HSO 3 - dan S 2 O 3 2- .
Hubungan derajat putih zeolit dan kandungan Fe 2 O 3 dalam zeolit
Hubungan  antara  derajat  putih  zeolit dengan  kandungan  Fe 2 O 3 pada  zeolit  dapat dilihat pada Gambar 2.
Derajat  putih  zeolit  dipengaruhi  oleh kandungan Fe 2 O 3 dalam zeolit.  Seperti terlihat pada Gambar 2, derajat putih zeolit makin naik dengan berkurangnya kandungan Fe 2 O 3.
Berdasarkan  percobaan  yang  dilakukan, kondisi  optimum  proses  pemutihan  zeolit menggunakan    natrium  ditionat  sebanyak  3% dan EDTA 1% diperoleh  pada  pH 2 dan  suhu 70  ºC,  yang  menghasilkan  zeolit  dengan karakteristik sebagai berikut :
- Derajat putih  : 73,2 %
- Kadar air : 4,76 %
- SiO 2 : 82,12 %
- Fe 2 O 3      : 0,17 %
Selain  meningkatkan  derajat  putih zeolit,  proses  pemutihan  ini  ternyata  juga meningkatkan  kandungan  SiO 2 dalam  zeolit. Kadar  air  dalam  zeolit  hasil  pemutihan  relatif tidak  berubah  dan  memenuhi  syarat  mutu menurut  SNI  15-0929-1989,    untuk  kadar  air yaitu maksimum   5 %.
Apabila  dibandingkan  dengan  syarat mutu  menurut  SNI  15-0929-1989,    untuk derajat putih  yaitu minimal 78 % maka zeolit hasil percobaan belum memenuhi persyaratan.

## KESIMPULAN
1. Kondisi optimum proses pemutihan zeolit menggunakan natrium ditionat sebanyak 3 %  dan  EDTA  1  %  diperoleh  pada  pH  2 dan  suhu  70  C  dan  dapat  meningkatkan derajat  putih  zeolit  sebesar  9,1  % sehingga diperoleh hasil derajat putih 73,2 %.
2. Pengunaan  zeolit  sebagai  bahan  pengisi kertas mempunyai prospek untuk menggantikan  kaolin  walaupun  nilai derajat  putih  yang  diperoleh    belum mencapai  persyaratan  minimal  SNI  15  –
Gambar 2. Hubungan derajat putih zeolit dengan kandungan Fe 2 O 3 dalam zeolit
0929  –  1989  (Kaolin  sebagai  Bahan
Pengisi Kertas). Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan derajat putih zeolit

## DAFTAR PUSTAKA
1. Indriati,  L.,  Rismijana  J,    2005, Kajian Prospek Pemanfaatan Zeolit pada Industri Kertas , Berita  Selulosa  vol  40,  No.  2,
Des 2005
2. Kirk  Othmer  ,  1992, Encyclopedia  of Chemical    Technology ,  4-ed,  vol.  4, John Wiley & Sons.
3. Munson, R.A.,  1974, Natural Zeolites: Their  Properties,  Occurences,  and Uses , Mineral, Sci.Eng, Vol. 6.
4. Nugroho,  A.,  Agung,  2000, Proses Pemutihan Kaolin  Cicalengka  untuk
Pelapis  Kertas ,  Jurusan  Teknik  Kimia,
Fakultas Teknologi Industri ITB.
5. SNI  15-0929-1989 Kaolin  sebagai  Bahan
Pengisi Kertas . 6. Sumaryono, 1974, Percobaan Pendahuluan  Proses  Pemutihan  Kaolin Belitung  dan Trenggalek , Direktorat Pertambangan  Balai  Penelitian  Tambang dan Pengolahan Bahan Galian
7. Sumaryono,  1975, Percobaan  Percobaan Dasar  Pemutihan  Kaolin ,  Direktorat Pertambangan  Balai  Penelitian  Tambang dan Pengolahan Bahan Galian
8. Underwood, Day, 1990, Analisa Kimia Kuantitatif , ed. 2, Erlangga, Surabaya. 9. Vogel,1990,
Analisis Anorganik
Kualitatif  Makro  dan  Semi  Makro ,  ed.
5,  PT Kalman Media Pustaka, Jakarta.